^46 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Gonflement Densité lîésislance en kilos 



Composition linéaire — ■-■ — — "^ "■ — -^ 



des mélanges. pour 100. apparente. vraie. à froid. à ICUO'. 



75 quarlzite cru 3,7 1,60 2,35 120 24 



25 impalpable 4,1 1.60 2,36 i5o 28 



2 chaux 4,5 1,78 2,37 25o 25 



Dans la dernière expérience, les briquettes, au lieu d'être moulées à la 

 main, l'avaient été sous une pression de 200"*'^' par centimètre carré. La 

 densité apparente et la résistance à froid ont été considérablement aug- 

 mentées, mais la résistance à chaud n'a pas été modifiée. C'est d'ailleurs là 

 un fait connu : les briques fabriquées industriellement à la presse ne font 

 pas un meilleur usage que les briques moulées à la main. C'est donc une 

 erreur de vouloir apprécier, comme on le fait souvent, la qualité d'une 

 brique par sa résistance à froid. 



État chimique de la silice. — Le gonflement qui accompagne la transfor- 

 mation du quartz en silice à faible densité tend à diminuer la compacité et 

 la solidité des briques. On pouvait supposer qu'en prenant pour les grains 

 grossiers du mélange du quartz déjà transformé par une cuisson préalable, 

 on améliorerait la qualité des briques. Les expériences ont été faites dans 

 des conditions identiques à celles de la première série, à l'état près du quartz 

 grossier. Dans toute cette étude, on s'est d'ailleurs astreint à ne jamais 

 faire varier à la fois qu'un seul des facteurs du phénomène étudié. 



Gonllement Densité Késislance en kilos 



Composition linéaire — "- -^ — -■ — n " ■ 



lies mélanges. pour 100. apparente. vraie. à sec. à froid. à 1600°. 



70 qiiarlzile cuit \ 



23 impalpable ; 3,2 i .Jr] 2,33 10 120 25 



a chaax ) 



33 qaarlzile ruit \ 



73 impalpable 3,o J,35 •'•,34 8 180 lô 



2 chaux ; 



Les résultats sont encore très satisfaisants, mais cependant nettement 

 inférieurs à ceux obtenus avec le quartz cru. Il ne semble doBc pas avanta- 

 geux, au moins pour les quartz facilement transformables, de leur faire 

 subir une calcinalion préalable à température élevée pour les transformer 

 en silice à faible densité avant de les introduire dans la pâte de la brique. 



Naiure du fondant. — Si un long usage a consacré Tusage de la chaux 



